jacto de areia produzido do modo acima descrito. O jacto deve ser dirigido quase perpendicularmente à superfície de ensaio.Avalia-se a deterioração em referência a uma ou mais amostras de vidro colocadas junto das lentes a ensaiar. A mistura é aspergida até a difusão da luz sobre a(s) amostra(s) apresentar a seguinte variação, medida pelo método do apêndice 2 do presente anexo:>REFERÊNCIA A UM GRÁFICO>Podem ser utilizadas diversas amostras de referência, para verificar se a totalidade da superfície a ensaiar sofreu uma deterioração homogénea.Apêndice 4ENSAIO DA ADERÊNCIA DE UMA FITA ADESIVA1. OBJECTOEste método permite determinar, sob condições normalizadas, a força linear de aderência de uma fita adesiva a uma placa de vidro.2. PRINCÍPIOMedição da força necessária para arrancar uma fita adesiva de uma placa de vidro, num ângulo de 90°.3. CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS ESPECIFICADASA temperatura ambiente deve ser de 23 °C +- 5 °C e a humidade relativa (HR) de 65 +- 15 %.4. PROVETESAntes do ensaio, a amostra do rolo de fita adesiva deve ser condicionada durante 24 horas à atmosfera especificada no ponto 3. De cada rolo, são ensaiados cinco provetes com 400 mm de comprimento. Estes provetes são extraídos do rolo desprezando as três primeiras voltas.5. TÉCNICAO ensaio é realizado nas condições ambientes especificadas no ponto 3.Cortam-se os cinco provetes desenrolando a fita radialmente à velocidade aproximada de 300 mm/s, após o que, no intervalo de 15 segundos, se aplicam os cinco fragmentos de fita do seguinte modo:- Cola-se progressivamente a fita à placa de vidro, esfregando levemente com o dedo segundo o comprimento, sem pressão excessiva e sem deixar bolhas de ar entre a fita e o vidro.- Deixa-se o conjunto em repouso durante 10 minutos, nas condições atmosféricas especificadas.- Arrancam-se da placa cerca de 25 mm do provete, segundo um plano perpendicular ao eixo do provete.- Mantendo firme a placa, dobra-se a extremidade livre da fita a 90°. Aplica-se o esforço de modo tal que a linha de separação entre a fita e a placa seja perpendicular a este esforço e à placa.- Puxa-se, de modo a arrancar a fita à velocidade de 300 +- 30 mm/s, registando o esforço necessário.6. RESULTADOSOrdenam-se segundo a grandeza os cinco valores obtidos, tomando a sua média como resultado do ensaio. Este valor será expresso em newtons por centímetro de largura da fita.ANEXO 7Requisitos mínimos relativos à recolha de amostras por um inspector1. GENERALIDADES1.1. De acordo com as eventuais prescrições do presente regulamento, os requisitos de conformidade serão considerados cumpridos dos pontos de vista mecânico e geométrico se as diferenças não excederem os